Dissoziation der Silikatschmelzen. 



319 



Zahlen, welche sich auf diesen zweiten Versuch beziehen, sind 

 natürlich genauer, da sie sich auf eine krystalline, kompakte 

 Schmelze beziehen. 



Diopsid, 2. Versuch (Fig. 8). 



Temperatur 



Widerstand 



700° 



480000 



1185 



9802 



1210 



9000 



1245 



5290 



1260 



3661 



1270 



2154 



1290 



1369 



1310 



760 



1340 



265 



1370 



61 



1350 



62-6 



1335 



153 



1320 



387 



1300 



762 



1280 



1272 



1260 



1941 



1220 



4350 



1205 



7301 



Anmerkung 



Was den spezifischen Widerstand, respektive die Leit- 

 fähigkeit anbelangt, so ist im flüssigen Zustand in der Nähe 

 des Schmelzpunktes, also bei 1366°, die spezifische Leitfähig- 

 keit 0*039, also ebenso groß als bei Labradorit, kleiner jedoch 

 wie bei Augit und Albit, bei 1340° aber nur 0*009. Dadurch 

 ist erwiesen, daß auch Diopsid in der Schmelze nicht nur aus 

 unzersetzten Molekülen besteht, wie Vogt a priori behauptet 

 hatte. 



